190 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



befries for den svovlmaengde, som beskikningen og brsend- 

 materialet kan paaföre ovnen, derved, at slaggen, naar forhol- 

 dene tillader det, oplöser en större eller mindre del af svovl- 

 gehalten i sig. Den praktiske erfaring ndviser, at rujernet i 

 det liele og store blir desto svovl-fattigere, des mere basisk 

 slaggen er, og des mere den, under samme snrstofforhold, inde- 

 holder af baserne FeO, MnO og CaO. Stor MgO-gehalt synes 

 at modvirke optagelsen af svovl; om Al203's stilling i den ber 

 omhandlede henseende kjendes, saavidt vides, intet; den er 

 formentlig temmelig indifferent. — Ved nren masovnsgang ') 

 blir, efter erfaring i stort, rujernet us^dvanlig S-fattigt og 

 slaggen omvendt usaedvanlig S-rig; dette forbold kan ikke ud- 

 tydes paa anden maade, end at Fe (eller FeO) i saerlig grad 

 bidrager til at foröge smeltemassens tendens til at optage svovl. 

 En stor MnO-gehalt virker i samme retning, om end ikke med 

 saadan intensitet som FeO. Paa den anden side forringes slag- 

 gens evne til at befri jernet for svovl, naar CaO, hvilken base 

 i regelen er den mest dominerende i de ordinaere slagger, del- 

 vis erstattes med MgO -). — Som resultat erholdes, at de vig- 

 tigste af RO-baserne, naar SiO.,-gebalten eller surstofforboldet 

 förbliver konstant, virker til at foröge slaggens evne til at 

 optage svovl i fölgende orden: FeO, MnO, CaO og MgO ^). — 

 Nöjere i detail angaaende den indflydelse, som de enkelte baser 

 udöver, kan vi paa det nuvsrende stadium ikke komme, da der 

 ikke staar til disposition et tilstraekkeligt antal analyser af 

 svovlgebalten i rujernet og af svovlgebalten samt den hele 

 sammensEetning af den samtidig faldende slag. 



Det er allerede bleven paapeget, at slaggernes tendens til 

 at optage svovl voxer med basisiteten; herved maa man dog 

 ikke — saaledes som forboldet i alle fald tidligere jsevnlig har 



') O:, naar slaggen paa grund af uheldigt virkende omstaendighedei" 

 bliver mere FeO-rig end vanligt. 



-) Omtrent halvparten af tetragonal-slaggerne holder 0.5 % S eller der- 

 over, medens der kun er yderst faa af de MgO-rige olivin-slagger, 

 som förer en märkbar svovlgehalt. Herved maa man ikke ledes til 

 at overvurdere CaO's evne, i forhold til MgO, til at foröge smelte- 

 massernes tendens til at optage svovl; de fleste af de förstnaevnte 

 slagger er nemlig fra udenlandske kokes-masovne, hvor beskikningen 

 og brsendmaterialet er meget S-rig, medens de fleste af vore olivin- 

 slagger er fra svenske trsekuls-masovne, hvor der fornemmelig ned- 

 smeltes usaedvanlig S-fattige malme. 



') ZnO virker, saavidt vides, i den her omhandlede henseende lidt mere 

 intensivt end MnO; da aldeles sikre oplysninger herover dog ikke 

 foreligger, har vi ikke medtaget ZnO i vor raskke. Den naevnte base 

 optr^dei som bekjendt aldrig i de ordinaere masovnsslagger. 



